833 



Eisenmassen bekanntlich in ganz kurzer Zeit zerfallen. Eine 

 angeschliffene Fläche zeigt, dass es aus einer dunkeln Grundmasse 

 besteht, in der ein feines Netzwerk von einem stark glänzenden 

 weissen Metall eingesprengt ist. 



Von Salzsäure wird dieses Eisen nur sehr langsam aufgelöst 

 unter Entwicklung von Wasserstoffgas, das anfangs nach Schwefel» 

 Wasserstoff, zuletzt nach übelriechendem Kohlenwasserstoff riecht, 

 und Zurücklassung von amorpher Kohle und feinen weissen Blätt- 

 chen von Phosphoreisen. 



Das Verhalten dieses Eisens bei Glühhitze, theils für sich, 

 theils in Wasserstoffgas, hat Aufschluss über seine Zusammen- 

 setzung gegeben: dass es nämlich im Wesentlichen ein dichtes 

 Gemenge von metallischem und von oxydirtem Eisen ist. Wird 

 es in einem Strom von getrocknetem Wasserstoffgas geglüht, so 

 bildet sich eine Menge Wasser und die Masse erleidet einen 

 Gewichtsverlust von 11,09 Procent, d. h. sie verliert 11,09 Proc. 

 Sauerstoff. Wird sie in einem eisernen, luftleer gemachten Rohr 

 einer massigen Glühhitze ausgesetzt, so entwickelt sie ihr mehr 

 als hundertfaches Volumen Kohlenoxydgas , zuletzt gemengt mit 

 Kohlensäuregas. In beiden Fällen haben die zurückbleibenden 

 Stückchen eine homogenere lichtere Farbe angenommen und bestehen 

 nun ganz aus metallischem Eisen, das von Salzsäure mit Heftig- 

 keit aufgelöst wird. 



Die quantitative Analyse wurde auf bekannte Weise aus- 

 geführt. Der gesammte Kohlenstoffgehalt wurde nach der Methode 

 der Analyse organischer Körper, durch Glühen des feinen Pulvers 

 mit Kupferoxyd in Sauerstoffgas ausgemittelt. Die Analyse des 

 ganzen Minerals ergab folgende Bestandtheile : 



Eisen 80,64 



Nickel 1,19 



Kobalt 0,47 



Kohle 3,69 



Schwefel 2,82 



Phosphor 0,15 



Sauerstoff 11,09 



Silicat ) 



Chrom 0,08 



Kupfer ) 



~T0Ö43~ 



N. Jahrbuch für Mineralogie etc. 1879. 53 



